( 69 ) 



Terwijl eindelijk de analyse der onopgelost teruggeblevene 

 silikaatmassa, die gedurende meerdere dagen met kokend zout- 

 zuur en daarna herhaaldelijk met koolzure soda was uitgetrok- 

 ken, het volgende resultaat opleverde: 



door H Fl. door NaC0 3 en KC0 3 . 



Kiezelzuur 58,50 (het verlies) 59,10 



Magnesia 16,39 



IJzeroxydul 11,63 



Kalk 3,05 



Alumina 4,35 



Mangaanoxydul. . . 0,50 



Soda 1,78 



Potassa 1,29 



Chroomijzer. .... 2,51 



100,00 



Indien wij uit deze gegevens tot de kennis van de samen- 

 stelling der silikaten willen komen, zoo vinden wij dat 100 

 deelen van het in zoutzuur oplosbaar silikaat bestaan uit-: 



o. 



Kiezelzuur 34,72 18,39 18,39 



Magnesia 35,70 14,28 \ 



IJzeroxydul ...... 26,14 5,8] 



Kalk 1,61 0,46 



Soda en spoor potassa . 0,48 0,22 



Alumina 0,70 0,18 



Mangaanoxydul 0,65 0,15 



Wij zien dus dat wij hier bepaald te doen hebben met een 

 monosilikaat : R 2 Si0 4 , waarin de verhouding tusschen de zuur- 

 stof van het zuur en die van de basen is al 1:1. 



Het kiezelzuur-gehalte is stellig te laag gevonden, zooals in 

 de meeste analysen van meteoorsteenen, wegens de groote moeie- 

 lijkheid om door koolzure soda het in zuren onoplosbaar sili- 

 kaat geheel te bevrijden van het door het zoutzuur vrij gewor- 

 den kiezelzuur. 



Het in zuren oplosbaar gedeelte is dus een Olivin, waarin 

 de atoomverhouding der metalen ijzer en magnesium is als 2 : 5. 



De procentische samenstelling van het teruggebleven silikaat 



